SUR LE POINT DE SOLIDIFICATION, ETC. 



429 



§ 2. Les mélanges fondus se solidifient en une série 

 ininterrompue de cristaux mixtes de meme nature. 



Nous avons admis dans les cas précédents qu'il se formait une série 

 continue de mélanges à l'état solide; nous 

 allons à présent considérer le cas où il s'y 

 établit une lacune. Il est probable que, par 

 £ analogie avec les mélanges liquides, qui ne 

 sont pas stables en toute proportion, la courbe 

 Ç a dans ce cas une forme telle que le repré- 



& sente la fîg. 6, et telle qu'elle a été également 



■^S: ®* admise par M. van Eijn van àlkemade *). 



Les points de contact a, b de la bitangente déterminent alors les limi- 

 tes a , b' , de la miscibilité à la température à laquelle s'applique la 

 courbe Ç-solide. A cette température sont donc possibles: des cristaux 

 mixtes de A — a et V — B. Tous les points entre a et b' ne représen- 

 tent pas de cristaux mixtes homogènes, mais des complexes des deux 

 cristaux mixtes limites de teneur a et V . Si l'on représente la composi- 

 tion totale par c u les cristaux «j et b i sont représentés dans le com- 

 plexe dans la proportion b i c i : a x c { . 



Pour déterminer le trajet de la courbe de solidification des mélanges 

 liquides homogènes, quand la série des mélanges solides offre une lacune, 

 il faudra considérer de nouveau le déplacement des deux courbes Ç pour 

 les mélanges liquide et solide. Ceci montre que deux types principaux 

 très différents sont possibles, que je vais décrire ci-dessous aux numéros 

 4 et 5. 



4 e type. 



La série des mélanges a V état solide offre une lacune, la courbe 

 de solidification un point de transformation. 



Nous commençons par considérer le cas, où à la température de 

 fusion la plus élevée du corps B la courbe Ç-liquide tout entière est 

 située au-dessous de la courbe £ solide, mais a passé complètement au- 



*) Zeitschr. f. physik. Chem., Bd. 11, p. 324. 



